( 230 ) 

 h ) Je continuai à présent mes reclierclies avec les «70 grains 

 de terre blanche , que Facide muriatique avoit laissé in- 

 tacts dans le premier traitement du minerai. Ils furent 

 traités de la manière ordinaire avec la lessive de Kali. 

 La massé dissoute donna après la digestion avec de 

 r>?au 4 grains d'une poudre blanche, qui devenoit brune 

 au feu. Je séparai de la solution alcaline Qô grains 

 d'une terre silicée pure par l'acide muriatique et Téva- 

 poration. 



i ) 11 resta maintenant encore l'examen de la poudre blanche 

 indiquée en b = 3 grains -f- 9^ grains et les 4 grains 

 de h. Les 5 grains de b et ceux de h donnèrent au 

 borax une couleur d'hjacinthej celle de b {=: gl grains) 

 n'oifroit qu'une nuance jaunâtre. La dernière fut expo- 

 sée au feu avec du natron ; la masse en fut étendue 

 d'eau et filtrée. La soluliou alcaline ne contenoit rien 

 de dissous. La poudre restée dans le filtre étoit facile- 

 ment 4îssoute par l'acide muriatique^ la solution donna avec 

 le Kali prussiaté un précipité verdàtre, avec la teinture 

 de noix de galle un précipité brun. En digérant soi- 

 gneusement la solution, il se sépara une poudre blanche 

 qui se montra comme zircone, mais dont je ne pus dé- 

 finir le poids. 



k ) Je traitai de la même manière la poudre b zrz 5 grains et 

 celle dt? h. Toutes les deux se montrèrent dans toutes 

 les expériences comme oxyde pur de Titane. 



Conclusion. 

 Comme on sait, que l'oxyde de Titane parfaitement pur est in- 



dissoluble dans l'acide muriatique , il suit de ces expériences, 



